( 46a ) 



platine exerce l'action la plus efficace sur le cuivre. Il faut viter aussi la 

 prsence du protoxyde de cuivre qu'on enlve avec l'acide actique. 



Dsirant dterminer la quantit de platine dpose par dcimtre carr , 

 j'ai fait les deux expriences suivantes. 



i re Exprience. On a pris une lame de laiton carre de 45 millim. 

 de ct; aprs l'avoir platine, on l'a mise dans une capsule avec de l'acide 

 nitrique tendu pour dissoudre le cuivre. On a obtenu ainsi une pellicule 

 excessivement mince de platine, qui rassemble, sche et pese , a donn 

 o gl ,oo35 , ce qui quivaut o gr ,oo86 par dcimtre carr. 



a e Exprience. Une lame de cuivre rouge, de 5o millimtres de 

 longueur sur 23 de largeur, pese, platine , puis pese de nouveau, a donn 

 une diffrence de poids galeo gr ,oo2. Le platine s'tant substitu au cuivre 

 en proportion atomique, on a, en reprsentant parpet^>'les poids du cuivre 

 perdu et du platine dpos 



f p a, 

 p' : p '' 9 8 > 8 4 : 3l >7'' 



98,84 et 31,71 tant les poids atomiques du platine et du cuivre. On tire de 

 ces deux quations 



P ' = 3. 





 Or, d'aprs les essais de M. d'Arcet pour dterminer le titre de l'or dans la 

 dorure par immersion , on a 



Au mercure. Au tremp. 



Dorure maximum . o,o353 0,421 



Dorure minimum . 0,0274 " 



On voit par l que , dans la premire exprience, la quantit de platine 

 dpose par dcimtre carr est la quantit d'or dpose dans la dorure au 

 minimum comme 86 : 274, c'est--dire qu'il y avait trois fois moins de pla- 

 tine que d'or dpos, et cependant le platine se trouvait en couche uniforme 

 et continue; et que dans la deuxime, ce rapport est comme 123:274, c'est- 

 -dire qu'il y avait un peu moins de moiti de platine que d'or dpos. Je 

 ferai remarquer que , dans cette exprience, la lame avaitt sche la sciure. 



On peut augmenter encore l'paisseur du dpt, mais on court le risque 

 de diminuer l'adhrence. Je fais observer, en outre, que celle-ci varie ainsi 

 que l'paisseur de la couche, avec la nature du laiton. C'est l'industrie 

 rechercher les laitons qui se prtent le mieux au platin. 



Le platin la pile, tel que le pratique M. de Ruolz avec une disso- 



